Oberseminar: Fe-Pigmente Vorlage 1

1. Übersicht 2. Struktur, elektronische Struktur und Farbigkeit

Korund (eine Schicht) Spinell

3. Natürliche Fe-Oxide

4. Synthetische Fe-Oxide Farbe Reaktion Prozess rot 6FeSO_4 · xH_2O + 1^1_2 O_2 −→ Fe_2O_3 + 2Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O Copperas 2Fe_2(SO_4)_3 −→ 2Fe_2O_3 + 6SO_3 2Fe_3O_4 +^1_2 O_2 −→ 3Fe_2O_3 Calcinierung 2FeO(OH) −→ Fe_2O_3 + H_2O Calcinierung 2FeCl_2 + 2H_2O +^1_2 O_2 −→ Fe_2O_3 + 4HCl Ruthner 2FeSO_4 +^1_2 O_2 + 4NaOH −→ Fe_2O_3 + 2Na_2SO_4 + 2H_2O gelb 2FeSO_4 + 4NaOH +^1_2 O_2 −→ 2 α-FeO(OH) + 2Na_2SO_4 + H_2O 2Fe + 2H_2SO_4 −→ 2FeSO_4 + 2H_2 2FeSO_4 +^1_2 O_2 + 3H_2O −→ 2 α-FeO(OH) + 2H_2SO_4 2Fe +^1_2 O_2 + 3H_2O −→ 2 α-FeO(OH) + 2H_2 Penniman 2Fe + C_6H_5NO_2 + 2H_2O −→ 2 α-FeO(OH) + C_6H_5NH_2 Laux orange 2FeSO_4 + 4NaOH +^1_2 O_2 −→ 2 γ-FeO(OH) + 2Na_2SO_4 + H_2O schwarz 3FeSO_4 + 6NaOH +^1_2 O_2 −→ Fe_3O_4 + 3Na_2SO_4 + 3H_2O

2FeO(OH) + FeSO_4 + 2NaOH −→ Fe_3O_4 + Na_2SO_4 + 2H_2O 9Fe + 4C_6H_5NO_2 + 4H_2O −→ 3Fe_3O_4 + 4C_6H_5NH_2 3Fe_2O_3 + H_2 −→ 2Fe_3O_4 + H_2O braun 2Fe_3O_4 +^1_2 O_2 −→ 3 γ-Fe_2O_3 Calcinierung 3Fe_3O_4 + Fe_2O_3 + MnO_2 +^1_2 O_2 −→ (Fe_{11}, Mn)O_{18} Calcinierung